23 



keit desselben wurde zu 2,588 bestimmt; weshalb beim Schmelzen 

 eine Verdichtung um 4,4"/o stattfand. Selbst bei wochenlangem Di- 

 geriren mit konzentrirter Salzsäure gelatinirt das Glas nicht. 



Unter dem Einflüsse der Aimosphäralien verwittert dieMinette: 

 Vorerst wird durch das Wasser der Kalkspath ausgelaugt, wodurch 

 Höhlungen in der ganzen Masse des Gesteines entstehen; gleich- 

 zeitig wird es schmutzig blassgrün und geht schliesslich in eine 

 graue Substanz über, in der nur die oberflächlich durch Eisenoxyd - 

 hydrát rostgelb gefärbten Glimmerblättchen unverändert erhalten 

 bleiben. 



Die Analyse einer solchen verwitterten Minette ergab folgende 

 Resultate: 



Kieselsäure .... 56,80 



Thonerde 14,46 



Eisenoxyd 7,86 



Kalk 3,20 



Magnesia 2,85 



Manganoxydul . . . 0,40 



Kali 8,77 



Natron 3,30 



Wasser 2,85 



Kohlensäure .... 0,31 

 Phosphorsäure . . . 0,35 



101,15 

 Bei lOstündigem Digeriren mit warmer Salzsäure : 

 wurden gelöst 34,75 



ungelöst blieben 65,25 

 100,00 

 Es ist daraus ersichtlich, dass neben dem fast vollständigen 

 Verschwinden des Kalkspathes und Aufnahme einer geringen Menge 

 von Wasser (lil7%) hauptsächlich eine Zerstörung des färbenden 

 Prinzips in Folge von Oxydation und gleichzeitiger Auslaugung von 

 Eisenmagnesiasilikat stattfand. 



Irgend welche Konkretionen im Inneren der Minette wurden 

 nicht aufgefunden. Dieselbe ist blos im frischen Zustande von 

 schwach röthlichem Kalkspathe mit blättriger Textur und spärlich 

 eingestreuten Pyritkörnern durchsetzt, welcher kleine Spalten ausfüllt. 

 Dieser Kalkspath, der schon am Platinblech mit Soda ziemlich starke 

 Ifianganreaktion zeigt, besitzt folgende Zusammensetzung: 



